상기 의 각 냉연 강판 으로부터 시험편 을 채취 하 여 , 극 저 가 속 전압 의 주사 형 전자 현미경 ( ULV - SEM ； SEISS 사 제조 ； ULTRA 55 ) 을 사용 하 여 강판 표면 을 가속 전압 2 ㎸, 작동 거리 3 . 0 ㎜, 배율 1000 배 로 5 시야 를 관찰 하 고 , 에너지 분산 형 X 선 분광기 ( EDX ； Thermo Fisher 사 제조 ； NSS 312 E ) 를 사용 하 여 분광 분석 하 여 반사 전자 이미지 를 얻 었 다 . 이 반사 전자 이미지 를 , 화상 해석 소프트 ( Image J ) 를 사용 하 여 , 전술 한 표준 샘플 No . a , b 의 히스토그램 의 교점 ( X 점 ) 에 대응 하 는 그레이 값 ( Y 점 ) 을 임계 값 으로서 정하 고 , 2 값 화 처리 하 여 흑 색부 의 면적 률 을 측정 하 고 , 5 시야 의 평균값 을 구하 여 , 철 계 산화물 의 표면 피복 률 로 하 였 다 .